FORMAZIONE DI SOLFURI, SELENIURI, TELLDRURI, ECC. 303 



Facendo bollire in apparecchio a ricadere 1 gr. di rame (2Cu) 

 e 0,65 di selenio (Se) in soluzione di solfato rameico al 10 °/o , 

 si ha dopo qualche ora la trasformazione quasi completa delle 

 lastrine di rame in un precipitato pulverolento, nero verdastro, 

 in gran maggioranza costituito da CugSe. Rimangon tuttavia 

 minuscole particelle di rame mescolate con la polvere di sele- 

 niuro ed è difficile toglierle tutte con le pinze. Ciò spiega l'ec- 

 cesso di rame trovato nell'analisi dei prodotti forniti in due 

 esperienze : 



IV. — Se invece si ripete l'esperienza con un grammo 

 di rame (Cu) e 1,30 di selenio (Se), si ottiene una polvere nera, 

 molto simile alla precedente nell'aspetto esterno, che all'analisi 

 fornì i seguenti risultati: 



Fin'ora non sono riuscito ad ottenere a freddo, in aggregati 

 cristallini, il composto CuSe. 



Rame e Tellurio. — Un tellururo di rame, probabilmente 

 della formola Cu2Te, fu ottenuto da Berzelius ed in seguito da 

 Margottet per unione diretta degli elementi a caldo. 



Puskin (C. B., 1907, I, 1726) ha dimostrato l'esistenza dei 

 composti CuaTe e CuTe studiando il potenziale elettrolitico 

 della pila Cu SO*Cu | CuTe. Il Chikasigé ha descritto il com- 

 pleto diagramma di stato del Cu e Te, e da esso appare pro- 

 babile la formazione dei due composti Cu2Te e Cu4Te. Parkmann 

 (I. e.) ha trovato che il Te non precipita le soluzioni di SO*Cu 

 anche dopo lunga ebollizione, mentre precipita quelle di acetato 

 rameico. Se invece, nella soluzione di solfato di rame, all'ebol- 

 lizione, si fa gorgogliare dell' SO2, il tellurio vi forma un pre- 

 cipitato che ha, probabilmente, la composizione CuTe. 



